SÉANCE DU 27 OCTOBRE IQoS. 655 



retrouvé des traces de phosphore, dosé à l'état de phosphomolybdate par la méthode 

 de double précipitation de M. A. Carnot. 



» Les sulfures de plomb et de cuivre et, d'autre part, ceux des métaux de la famille 

 du fer ont été analysés par les méthodes ordinaires. 



» Le soufre, en présence d'une forte proportion de cuivre, ne peut être exactement 

 précipité à Fétat de sulfate de baryte : je l'ai dosé sur une prise d'essai spéciale, dis- 

 soute par l'acide azotique fumant, puis débarrassée du cuivre par électrolyse. 



» 2" Bronzes. — Le cuivre, l'étain et le plomb ont été dosés par les méthodes ordi- 

 naires de voie humide à l'acide azotique. L'arsenic, l'antimoine et le phosphore ont été 

 recherchés dans une opération spéciale sur l'alliage dissous dans l'eau régale et traité 

 comme ci-dessus. Le soufre a été dosé après élimination du cuivre, soit électrolyli- 

 quement en liqueur azotique soit en liqueur chlorhydrique par le zinc, dont les sels 

 ne gênent pas la précipitation de traces d'acide sulfurique par le chlorure de baryum, 

 ainsi que je m'en suis assuré. 



t> Le Tableau suivant résume les résultats obtenus pour les quatre échantillons 

 (dont aucun n'a donné d'argent, ni d'arsenic) : 



Cachette de Venat. 

 — -^ — ^-^ — — ^ ■ — Hache 



Culot Base de la 



de cuivre. de lance. Hache. Maison-Blanche. 



Pour 100 Pour loo Pour loo Pour loo 



Cuivre 99; i3 88,62 87,09 ^1 ■>''■'] 



Étain » 7,58 10,74 1^,69 



Plomb o,o5 1,33 i,4i o?i4 



Fer 0,06 0,11 0,06 0,60 



Nickel Traces Traces Traces 0,39 



Zinc Traces Traces Traces 0,12 



Antimoine 0,09 0,06 0,09 » 



Phosphore o , oo5 o , 008 o , oo5 » 



Soufre 0,71 0,08 0,1 5 » 



Oxygène (par différence) » 2,212 » » 



Total 100,045 100,000 99,545 100,11 



)) La proportion presque identique de phosphore et d'antimoine, dans 

 les trois échantillons de la cachette de Venat, semble bien prouver que le 

 cuivre qui a servi à faire les bronzes a la même origine que celui du culot, 

 car on sait que, à l'inverse du soufre, ces éléments se conservent sans 

 variation sensible dans la fusion de l'alliage. L'analyse chimique confirme 

 donc pleinement l'opinion émise par M. Chauvet sur le caractère de cac^e^^e 

 de fondtur ^{.{.TÏhwé aux objets de bronze de Venat. 



» Il ne m'a pas été possible de caractériser ces éléments dans la hache 

 de la Maison-Blanche à cause du faible poids de métal dont je disposais; 

 mais la teneur eu nickel de ce bronze, suffisante pour être dosée même 



